842 C. Doelter, 



haben wegen ihrer geringen Schmelzgeschwindigkeit, was auch 

 mit der Krystallisationsgeschwindigkeit im Zusammenhang 

 steht, 



G.Tammann^ erkannte, daß das Maß der KrystaUisations- 

 geschwindigkeit bei Silikaten unter 3 mm pro Minute hegt. 



Das wichtigste Merkmal der meisten Silikate ist 

 das Fehlen vollständiger Gleichgewichte. Diese Gleich- 

 gewichte stellen sich mit solcher Langsamkeit ein, daß man 

 niemals einen Punkt hat, bei welchem die Überschreitung der 

 Temperatur die eine oder die andere Phase ergibt. Solches 

 Gleichgewicht könnte auch ein metastabiles genannt werden. 

 Es kann ein System durch verzögerte Umwandlung, d. h. 

 durch Überschreitung des Umwandlungsproduktes, ohne daß 

 die zu diesem gehörige Umwandlung eintritt, metastabil werden. 



Es kann also die Bildung einer neuen Phase nicht sofort 

 eintreten, wenn das System in einen solchen Zustand über- 

 geht, durch den die Existenz dieser Phase möglich wird. 



Es verhalten sich aber nicht alle Silikate gleich. 

 Es gibt einige, wie beispielsweise die früher genannten von Na, 

 Li, Pb, bei denen die Hysteresis gering ist und die sehr wenig 

 viskos sind. Sie besitzen eine weit größere Schmelz- und 

 Krystallisationsgeschwindigkeit und bei ihnen stellen sich die 

 Gleichgewichte rascher ein als bei den übrigen. Besonders stark 

 zeigen dagegen aluminiumhaltige Silikate die hj^steretischen 

 Erscheinungen. 



Bestimmung des Schmelzpunktes durch die thermische 



Methode. 



Der Schmelzpunkt wird meistens durch die eintretende 

 Wärmeabsorption bestimmt, was aber nur dann möglich ist, 

 wenn der Körper rasch schmilzt, während bei Silikaten ent- 

 weder keine merkliche Wärmeabsorption eintritt oder diese 

 sich über ein längeres Zeitintervall verteilt, da der Schmelz- 

 fluß mit äußerst geringer Geschwindigkeit vor sich geht. Nur 

 bei raschem Erhitzen wird die Wärmeabsorption merklich 



1 Z. f. Elektrochemie, 10, 532, 1904. 



